Wassern zum Absetzen von Markasit willkommene Gelegenheit geboten. Anderer- 
seits machte es sich unangenehm bemerkbar, daß die abgetrennten Teile nicht 
durch Kräfte der Adhäsion an die minder veränderten Partien gebunden waren, 
wie etwa die verschiedenen Mineralien eines Gesteins. Infolge des allmählichen 
Überganges von frischerem in patiniertes Material fanden sich vielfach Splitter 
von teilweise lichterer Färbung, die an dem einen Ende durch Oxydation be- 
sonders tief gebräunt waren. Andere Bestandteile der gewonnenen Proben 
von zartgelber Tönung, die auch geringe Mengen von Markasit enthielten, 
hatten ebenfalls ein spezifisches Gewicht angenommen, das dem des verwitterten 
Bernsteins sehr ähnlich war. Bei der Zerkleinerung der größeren Stücke war 
die klärte und die Sprödigkeit der Kruste freilich von Vorteil gewesen, doch 
erwiesen sich die kleinen Körnchen, die aus der polygonal zerklüfteten Rinde 
entstanden waren, auch in anderer Hinsicht untereinander durchaus nicht ein- 
heitlich. Hatten sie sich direkt von der Oberfläche abgetrennt, so waren die 
äußeren, dünnen Schichten dunkler wie die Kerne. Nur dort trat die lichtere 
Farbe des frischeren Steins ohne weiteres auf, wo das säulenförmige Stückchen 
sich abgelöst hatte. Das traf jedoch nicht immer ohne weiteres zu. Bald 
zeigten sich die kleinen Stückchen freilich nur bis auf eine Bruchfläche 
von der dunkelsten Schicht umgeben, meist besaßen sie jedoch mehrere 
frische Spaltflächen. Ein hoher Grad von Genauigkeit konnte daher durch 
die vorgenommene Scheidung allein nicht erzielt werden. Das Material 
wurde deshalb durch Auslesen sorgfältig von den erwähnten Verun- 
reinigungen befreit. 
Das spezifische Gewicht ist an drei Proben bestimmt; die erhaltenen Werte 
sind auf den leeren Raum und auf Wasser von -f 4° C. reduziert. Danach 
schwankt die Dichte der erhaltenen Proben zwischen 1,1513 und 1,1738 und 
beträgt im Mittel 1,1588. Aus dem oben Angeführten ergibt sich jedoch, daß 
die hierbei erhaltenen Werte zu niedrig sind, da der eigentliche Wert der 
gewonnenen Körnchen und Brocken durch die stets noch vorhandenen, frischeren 
und spezifisch leichteren Kerne eine unberechenbare Verminderung erleidet. 
Zerdrückt man das gewonnene reine Material auf einem Objektglase, so treten 
bei mikroskopischer Betrachtung die licht- bis goldgelb gefärbten, frischeren 
Teile deutlich hervor. An diesen Proben läßt sich auch vortrefflich wahr- 
nehmen, wie der klare Stein sich beim Übergange in die Patina verändert. 
Er wird durch das Auftreten von Rissen und Sprüngen mehr und mehr zer- 
klüftet und zeigt schließlich das Wirrsal von derartigen Durchsetzungen in so 
hohem Maße, daß er — zumal bei seiner dunkeieren Farbe — fast undurch- 
sichtig wird. 
Die Messung zum Zweck der Index-Bestimmung konnte auch an neun 
weiteren Stücken aus den Sammlungen des Provinzial - Museums vor- 
genommen werden, leider machten die von ihnen eingeschlossenen Bläschen 
und organischen Reste eine gleichzeitige Bestimmung des spezifischen Ge- 
wichtes unmöglich. 
ii 
3* 
